SUR LES AMAT,GAMKS d'kTAIN. 
263 
Le miixitnum est atteint vers 50 %. Cette transformation a lieu 
suivant la ligne CI) de la figure; cette ligne s'étend donc au moins 
jusqu'à 85 %. 
Par cette transformation prend naissance une nouvelle phase solide, 
qui coexiste aussi avec la deuxième courbe de fusion CA. L'existence 
d'un maximum d'intensité vers 50 % ^ait supposer qu'il se forme des 
cristaux mixtes dont la composition est d'environ 50 %. La modification 
d'étain, présente dans ces cristauN:, doit être dill'érente de l'étain pur. 
Entre — 34°, 5 et — ■ 38°,5 ces cristaux mixtes continuent encore à 
se séparer de la solution mère (qui se déplace suivant CA) , ce qui est 
accompagné d'une dilatation. Cette variation de volume s'affaiblit à 
mesure que la teneur en étain s'élève et elle disparaît vers 75 %. La 
temi)érature ■ — - 38°,6 n'est pas seulement le point de congélation du 
mercure, mais c'est aussi la limite des points de solidification de tous 
les amalgames jusqu'à +60% Sn. (ligne AE). Comme la ligne des 
solutions saturées se termine également en ce point, il semble qu'au 
point de congélation de Hg la solubilité de l'étain soit devenue nulle, 
de sorte qu'il ne s'y solidifierait pas un mélange eutectique, mais uni- 
quement le mercure restant. 
Ce point A présente lu'anmoins tous les caractères d'un point eutec- 
tique, puisque non seulement la ligne Aë tsi horizontale, mais aussi 
parce que tous les mélanges, jusqu'à 60%Sn, restent à cette tem- 
pérature pendant un temps plus ou moins long, ce qui prouve qu'il y a 
un résidu liquide qui se solidifie complètement. 
Au sujet de la nature de la modification d'étain qui se présente dans 
les cristaux mixtes au-dessous de — 34°,5 , nous sommes encore com- 
plètement dans l'incertitude, surtout parce qu'on n'est pas encore par- 
venu jusqu'ici à reconnaître de quelle façon se comporte, dans les 
amalgames, la modification grise, qui peut exister au-dessous de 20° C. 
On peut toutefois déduire de la diminution de volume, qui accom- 
pagne les diverses transformations à — 34°,5 et à des températures plus 
basses, que le volume spécifique de cet étain doit être plus petit que 
celui de l'étain gris et i)lus grand que celui de l'étain liquide, donc 
aussi plus graïul que celui de l'étain ordinaire. 
